J URNAL S AINSTEK STT P EKANBARU - V OL . 9 N O . 2 (2021)
Terbit online pada laman web jurnal : http://jurnal.sttp-yds.ac.id

## SAINSTEK
(e-Journal)
|    ISSN (Print) 2337-6910    |    ISSN (Online) 2460-1039    |

## Stabilisasi Tanah Lempung Dengan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Semen Terhadap Kuat Tekan Bebas

## Muthia Anggrainiˡ, Alfian Saleh²
ˡUniversitas Lancang Kuning, Jl.Yos Sudarso km 8, Pekanbaru 28265, Indonesia ²Universitas Lancang Kuning, Jl.Yos Sudarso km 8, Pekanbaru 28265, Indonesia

## I NFORMASI A RTIKEL

## A B S T R A C T
Sejarah Artikel: Diterima Redaksi: 22 Oktober 2020
Revisi Akhir: 25 November 2021 Diterbitkan Online : 15 Desember 2021
Pencampuran  tanah  asli  dengan  abu  tandan  kelapa  sawit  kosong  dan  semen merupakan  usaha  untuk  meningkatkan  kuat  dukung  tanah  lempung.  Tujuan penelitian    menentukan    pengaruh  penambahan  7,5%  abu  tandan  kosong kelapa sawit  dan semen  masing – masing  5%, 7.5%, dan 10%  terhadap nilai kuat  tekan  bebas.  Kontribusi  penelitian  ini  nantinya  dapat  menjadi rekomendasi  untuk  penanganan  perbaikan  tanah.    Metode  yang  dilakukan adalah  pengujian  kuat  tekan  bebas  tanah  stabilisasi  di  laboratorium  yang mengacu  SNI  3638:2012.  Hasil  penelitian  menunjukan  tanah  lempung  yang diteliti  termasuk  lempung  plastisitas  tinggi  dengan  nilai  batas  cair  55,3%. Penambahan  abu  tandan  kosong  kelapa  sawit  dan  semen  cenderung mengurangi  nilai batas cair tanah  menjadi 40,30% pada persentase 7,5% abu tandan  kelapa  sawit  kosong  dan  10%  semen.    Nilai  kuat  dukung  tanah  naik maksimum 2,10 kg/cm² pada  7,5% abu tandan  kosong kelapa sawit dan 10% semen,  dan  turun  menjadi  1,88  kg/cm²  pada  7,5%  abu  tandan  kelapa  sawit kosong  dan  10%  semen.  Nilai  kuat  dukung  tanah  asli  adalah  1,96  kg/cm². Kesimpulan yang didapat bahwa penambahan abu tandan kosong kelapa sawit dan semen cenderung mengurangi nilai konsistensi tanah dan menaikkan nilai kuat  tekan  bebas  tanah  pada  kadar  tertentu  dan  akan  turun  setelah  mencapai maksimum.

## K ATA K UNCI
Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit, Kuat Tekan Bebas, Semen, Stabilisasi

## K ORESPONDENSI
Telepon : +62-8117-673-089 E-mail : muthia@unilak.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  bahan  konstruksi  yang  fungsinya sebagai  fondasi  untuk  mendukung  bangunan  atau konstruksi  yang  ada  di  atasnya.  Untuk  bisa  mendukung beban  yang  ada  diatasnya,  maka  tanah  tersebut  harus memiliki  karakteristik  yang  bagus  dan  memiliki  daya dukung  yang  baik.  Tidak  semua  jenis  tanah  memiliki karakteristik  yang  bagus,  sehingga  menjadikan  tanah memiliki daya dukung yang tidak rendah. Tanah lempung plastisitas  tinggi  salah  satunya  yang  memiliki  ukuran butiran yang halus.
Pembangunan  jalan  tentunya  harus  dilakukan  pada subgrade jalan  yang  memiliki  daya  dukung  yang  baik. Seringkali  dijumpai  kondisi  tanah  yang  kurang  baik dalam  pelaksanaan  pembangunan  jalan.  Provinsi  Riau adalah  salah  satu  provinsi  yang  ada    di  Indonesia  yang banyak  terdapat  daerah  dengan  kondisi  tanah  lunak. Provinsi  Riau  yang  terletak  pada  dataran  rendah  dan berada  di  daerah  pesisir,  sehingga  sebagian  daerahnya memiliki kondisi tanah lunak [1].
Meningkatkan  daya  dukung  dari  tanah  lunak  dilakukan dengan  melakukan  perbaikan  tanah  menggunakan stabilisasi tanah dengan abu tandan sawit ( Palm Oil Fuel Ash )  dan  semen.  Pencampuran  tanah  asli  dengan  abu
tandan kelapa sawit kosong dan semen  merupakan usaha untuk meningkatkan kuat dukung tanah lempung. Tujuan penelitian  mengetahui  pengaruh  penambahan  7,5%  abu tandan kosong kelapa sawit  dan semen  masing – masing 5%, 7.5%, dan 10%  terhadap nilai kuat tekan bebas.
Beberapa penelitian  yang  sudah  ada  yaitu  [2]  melakukan analisis  pengaruh  penambahan  7,5%  Abu  Tandan  Sawit dan  5%,  7,5%,  dan  10%  semen  pada  tanah  lempung terhadap  nilai  CBR.  [3]  melakukan  analisis  variasi  abu cangkang  sawit  terhadap  kembang  susut  tanah  lempung. [4] melakukan analisis stabilisasi tanah lunak menggunakan abu serat kelapa sawit terhadap nilai California Bearing Ratio (CBR) tanah. [5]  meneliti  stabilisasi  tanah  dengan  semen  untuk meningkatkan  kuat  tekan  tanah.  [6] meneliti  tentang stabilisasi  tanah  lunak  menggunakan  limbah  kertas  sludge  ash (WPSA) untuk menentukan kekuatan tekan, kekuatan geser total dan  kekuatan  geser  efektif  pada  tanah  lunak. [7]  meneliti tentang stabilisasi tanah lempung menggunakan abu sawit terhadap  nilai  kuat  tekan  bebas  tanah.  [8]  meneliti perbaikan  tanah  gambut  menggunakan  POFA  dengan melakukan  pengujian  kadar  air,  batas  konsistensi, pemadatan, dan nilai kuat tekan bebas tanah. [9] meneliti tentang stabilisasi tanah lempung Sarawak dengan fly ash terhadap  nilai  kuat  tekan  bebas  tanah.  Perbedaan  dengan penelitian  sebelumnya  adalah  pengaruh  penambahan penambahan  7,5%  abu  tandan  kelapa  sawit    dan  semen masing – masing 5%, 7.5%, dan 10%  terhadap nilai kuat tekan bebas.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Tanah Lempung
Tanah  yang  memiliki  partikel-partikel    mineral  tertentu yang  dapat  menghasilkan  sifat  plastis  pada  tanah  apabila tanah  tersebut  dilakukan  pencampuran  dengan  air,  maka tanah tersebut disebut dengan tanah lempung [3].
Tanah  akan  dikategorikan  sebagai  tanah  lunak  jika memiliki  nilai  kuat  geser  lapangan  kurang  dari  40  kPa, nilai kompresibilitas tinggi sehingga mengakibatkan tanah menjadi  labil  dan  tidak  stabil  juga  menyebabkan terjadinya penurunan jangka panjang [10].
Tanah  lempung  merupakan  jenis  tanah  yang  terdiri  dari partikel  mikroskopis  dan  submikroskopis  dengan  ukuran kurang dari 0,002 mm. Partikel ini tidak bisa dilihat jelas dan  bisa  dilihat  hanya  dengan  memakai  sebuah  alat mikroskopis  biasa.  Bentuk  tanahnya  adalah  bentuk lempengan yang pipih dan merupakan suatu jenis partikel dari mineral yang ada didalamnya [11].
Tanah  lunak  juga  dikategorikan  sebagai  tanah  kohesif, karena tanah tersebut yang terdiri dari butiran yang sangat
kecil.  Tanah  lempung  dan  tanah  lanau  salah  satu  yang termasuk dengan jenis tanah lunak. Sifat dari tanah lunak yaitu  memiliki  kuat  geser  rendah,  nilai  koefisien permeabilitas  rendah,  kemampatan  yang  tinggi,  dan memiliki daya dukung yang rendah [12].
Melihat  atau  menentukan  jenis  dari  tanah  lempung  tidak hanya cukup  dengan dilihat dari ukuran butiran yang ada pada  tanah  lempung  tetapi  juga  harus  diketahui kandungan  mineral  yang  ada  pada  tanah  lempung. Mineral  dari  tanah  lempung  yaitu  senyawa  aluminium silikat  kompleks  terdiri  dari  satu  atau  dua  silica  yaitu silica tetrahedral oktahedra [13].
Jenis  tanah  lempung  merupakan  salah  satu  jenis  dari tanah  yang  terdapat  di  lapangan.  Tanah  lempung dikategorikan  baik  apabila  memenuhi  standar  dan  syarat dari  tanah  yang  layak  digunakan  atau  dipakai  pada  saat pengujian  di  laboratorium  ataupun  di  lapangan.  Di lapangan  jarang  sekali  kita  menemukan  jenis  dari  tanah lempung  yang  bagus  atau  layak  digunakan  untuk pembanguna kosntruksi. Ukuran dari tanah lempung yaitu memiliki ukuran  butiran halus dan nilai palstisitas tinggi. Tanah  lempung  apabila  dalam  keadaan  basah  akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk terkonsolidasi,  sehingga  hal  inilah  yang  menyebabkan jenis  tanah  lempung  memiliki  nilai  permeabilitas  rendah [3].
Hidrasi  merupakan  salah  satu  dari  sifat  tanah  lempung. Hidrasi  adalah  lempung  yang  memiliki  muatan  negatif, maksudnya  adalah  lempung  tersebut  dikelilingi  lapisan molekul-molekul  air.  Proses  ini  disebut  sebagai  air teradsorbsi,  sehingga  memiliki  tebal  dua  molekul  dan disebut  sebagai  lapisan  ganda  atau  lapisan  difusi  ganda. Molekul air pada tanah lempung memiliki prilaku seperti batang-batang  kecil  yang  mempunyai  muatan  positif  dan negatif pada masing-masing sisinya atau disebut molekur dipolar [14].

## 2.2. Stabilisasi Tanah
Usaha  yang dilakukan untuk melakukan peningkatan dari daya  dukung  tanah  disebut  dengan  stabilisasi  tanah. Stabilisasi  tanah  merupakan  salah  satu  bagian  dari perbaikan tanah yang dilakukan secara kimiawi [15]. Jika tanah  yang  terdapat  di  lapangan  memiliki  karakteristik mudah  lepas  atau  sangat  mudah  tertekan  apabila  diberi tekanan,  selain  itu  juga  memiliki  nilai  indeks  konsistensi yang  tidak  sesuai,  nilai  dari  permeabilitas  yang  terlalu tinggi  sehingga  apabila  dijadikan  untuk  konstruksi  maka solusinya  adalah  dilakukan  perbaikan  pada  jenis  tanah tersebut  yang  salah  satu  perlakuannya  adalah  denga  cara stabilisasi tanah [15].
Memperbaiki  sifat  atau  parameter  yang  ada  pada  tanah usaha  yang  dilakukan  salah  satunya  adalah  dengan stabilisasi  tanah.  Prinsipnya  adalah  menyusun  kembali
butiran-butiran  tanah  agar  menjadi  rapat  sehingga  dapat terjadi ikatan antar butiran, sehingga tanah menjadi stabil karena memiliki daya dukung yang baik [7]. Metode dari stabilisasi tanah dapat dibedakan  berdasarkan sifat teknis dan juga berdasarkan tujuannya termasuk perbaikan tanah yang  dilakukan  secara  kimiawi  [16].  Stabilisasi  tanah secara  kimiawi  yaitu  dengan  memberikan  bahan  tambah ( additive ) dengan kapur, semen, fly ash , dan organic yang telah  diolah  seperti  abu  sekam  padi,  abu  tandan  sawit [17].
Stabilisasi  tanah  merupakan  alternatif  yang  bias digunakan  untuk  melakukan  perbaikan  pada  tanah dengam  cara  memperbaiki  sifat-sifat  dari  tanah  tersebut. Adapun prinsip stabilisasi tanah  yaitu  menyusun kembali butir-butiran tanah sehingga  menjadi rapat dan  juga akan saling  mengunci.  Perlakuan  ini  mengakibatkan  tanah menjadi  stabil  sehingga  apabila  ada  beban  yang  ada diatasnya tidak akan terjadi penurunan ( settlement ) [7].

## 2.3. Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit
Abu  sawit atau  biasa  juga disebut dengan Palm  Oil  Fuel Ash (POFA)  merupakan  hasil  dari  pembakaran  dari limbah  pada  kelapa  sawit  pada  suhu  sekitar  800  – 1.000°C yang dibakar pada pembakit listrik tenaga uap di pabrik  kelapa  sawit.  Limbah  yang  dihasilkan  oleh industry  kelapa  sawit  yaitu  seperti  cangkang,  serat,  dan tandan kosong [18].
Daerah sumatera untuk wilayah perkebunan sawit terluas yaitu terdapat pada provinsi Riau dengan luas perkebunan 1,3    juta  hektar  dengan  total  produksinya  3,7  juta  ton. Luas dari kebun kelapa sawit yang terdapat pada Provinsi Riau  pada  tahun  2008  adalah  mencapai  1,6  juta  hektar, dimana  semuanya  tersebar  diseluruh  kota  dan  kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau [18].
Abu limbah dari kelapa sawit menjadi suatu masalah bagi industry  kelapa  sawit  karena  memerlukan  lahan pembuangan  yang  luas.  Jumlah  abu  limbah  kelapa  sawit setiap  tahun  meningkat  akibatnya  dapat  mengncam kelestarian lingkungan.

## 2.4. Propertis Tanah
Pengujian laboratorium untuk mendapatkan nilai propertis dari tanah sehingga nantinya akan mendapatkan nilai sifat fisik dari tanah. Sifat fisik tanah dilihat dari [19] :
1. Ukuran butiran
Ukuran  dari  partikel  akan  berbeda  antara  satu jenis  tanah  dengan  tanah  yang  lainnya  yang tergantung  dengan  jenis  dari  tanah  tersebut.
Untuk mengetahui dan mendapatkan nilai ukuran
butiran  dari  tanah  dapat  dilakukan  dengan pengujian analisa saringan.
2. Kadar air tanah ( water content )
Kadar air tanah adalah perbandingan antara berat jenis  yang  ada  di  dalam  tanah  dengan  berat kering  dari  tanah  tersebut.  Kadar  air  biasanya ditulis  dalam  bentuk  persen  (%).  Untuk menghitungnya menggunakan rumus :
w = x 100% ............................................(1) Dimana : w = kadar air Ww = berat air
Ws = berat dari tanah kering 3. Specific Of Gravity (Berat Jenis Tanah)
Untuk mencari nilai berat jenis tanah menggunakan rumus berikut : Gs = = ..................................(2) Dimana : Gs = berat jenis tanah ( spesific of gravity ) ɣs = berat dari volume butiran ɣw = berat volume air Vw = volume air 4. Angka pori ( void ratio )
Untuk  menghitung  nilai  angka  pori  tanah  dapat menggunakan rumus berikut :
e = ..................................................(3)
Dimana : e = angka pori Vv = volume pori Vs
= volume butiran padat 5. Porositas ( porocity ) Untuk menghitung nilai porositas tanah menggunakan rumus berikut : Yp = x 100% ............................(4) Atau : np = .........................................(5) Dimana : np = porositan V = volume massa tanah e = angka pori
6. Derajat kejenuhan (S) Adalah  perbandingan  antara  volume  air  dengan volume  pori.  Bentuknya  dibuat  dalam  persen (%),  untuk  kisaran  nilainya  adalah  antara  0  –  1.
Bila nilai S = 0 berarti tanah kering, dan bila S = 1 berarti tanah kenyang air dan bila. Bila derajat kejenuhan O < S < l berarti tanah basah.
Untuk  menghitungnya  dapat  menggunakan rumus berikut :
S = x 100% ..............................(6) Dimana : S = derajat kejenuhan Vw = volume air 7. Berat volume
Berat volume terdiri dari :
1) Berat volume tanah basah
ɣb = ...............................(7)
2) Berat volume tanah kering
γd = ............................(8) 3) Berat volume tanah jenuh air
γsat = ....................(9)
4) Berat volume tanah terendam air
γ = γsat + γw......................(10)
8. Batas – batas Atterberg
Jika  pada  suatu  tanah  yang  memiliki  butiran halus,  misalnya  jenis  tanah  lempung  atau  lanau, kemudian  dicampur  dengan  air  dan  mencapai keadaan  cair  setelah  itu  menjadi  kering  secara perlahan  –  lahan  akibatnya  tanah  tersebut  akan melalui  beberapa  keadaan  dari  cair  sampai kering/ beku.
Untuk  menghitungnya  menggunkan  rumus berikut :
1) Batas cair ( liquid limit )
Cara  untuk  menentukan  batas  cair  adalah dengan  menggunakan  data  dari  jumlah banyaknya pukulan dan kadar air.
Perhitungannya  dapat  menggunakan  rumus berikut : LL = Wc [ ] ................(11) Dimana :
LL = batas cair Wc =  kadar  air  pada  saat  tanah menutup N =  jumlah  pukulan  pada  kadar air 2) Batas plastis ( plastic limit )
Percobaan  untuk  menentukan  nilai  dari batas plastis adalah dengan cara menggiling butiran  tanah  menjadi  bulat  pipih  dengan kisaran  diameter  3  mm  sampai  menjadi retak  –  retak  dan  setelah  itu  nanti  dapat dilihat nilai kadar kadar airnya.
3) Indeks plastisitas ( plasticity index ) IP = LL – PL ...................(12) IP = indeks plastisitas LL = batas cair Pl = batas plastis 4) Batas susut (SL) SL = w - ...............(13) Dimana : SL = batas susut V1 = volume dari tanah basah W = berat dari tanah kering V2 = volume tanah kering w = kadar air tanah basah

## 2.5. Kuat Tekan Bebas
Pengujian  kuat  tekan  bebas  ( Unconfined  Compresion Test )  dapat  dilakukan  di  laboratorium  yang  bertujuan untuk  mendapatkan  nilai  kekuatan  geser  tanah.  Untuk mengukur  sebarapa  kuat  tanah  tersebut  menerima  kuat tekan  yang  diberikan  sampai  nantinya  tanah  tersebut terpisah dari butir-butirannya [7].
Nilai  dari  kuat  tekan  bebas  tanah  (UCT)  yang disimbolkan  denga  qu  pada  pengujian  laboratorium didapat  dari  pembacaan proving  ring  dial yang  paling maksimum dengan menggunakan rumus :
qu = .......................(14) dimana : qu = kuat tekan bebas k = nilai kalibrasi proving ring R = pembacaan maksimum A =  luas  penampang  contoh  tanah  pada  saat pembacaan R (yang dikoreksi)
Kuat  tekan  bebas  tanah  merupakan  tekanan  yang dilakukan  secara  aksial  pada  benda  uji  pada  saat mengalami  keruntuhan.  Pengujian  dari  kuat  tekan  bebas disebut juga dengan Triaksial Unconsolidated Undrained. Maksud  dari  metode  ini  yaitu  acuan  dalam  melakukan kuat tekan bebas pada tanah kohesif. Tujuan pengujiannya  adalah  untuk  mendapatkan  nilai  kuat tekan bebas pada tanah kohesif. Maksud uji tekan disini adalah untuk  mengukur  kekuatan  tanah  untuk  menerima  kuat tekan  yang  diberikan  sehingga  sampai  pada  saat  tanah tersebut terpisah dari butirannya [15].
Sifat  dari  berkurangnya  kekurangan  tanah  akibat  adanya kerusakan  yang  terjadi  pada  structural  tanah  disebut dengan  kesensitifan  ( sensitivity ).  Untuk  menentukan tingkat  dari  tingkat  kesensitifan  dapat  ditentukan  dengan rasio  antara  kekuatan  tanah  asli  dengan  kekuatan  tanah yang  sama  tetapi  setelah  terkena  kerusakan,  jika  tanah tersebut  dilakukan  pengujian  dengan  cara  tekanan  tak tersekap [15].

## 3. METODOLOGI

## 3.1. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  pada  laboratorium Program Studi Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning.

## 3.2. Pengumpulan Data
Sampel  tanah  lunak  diambil  di  daerah  Limbungan Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru  pada kedalaman 2 m dari permukaan tanah. Pengujian propertis tanah  untuk  mengetahui  sifat  fisis  tanah  lempung  dan pengujian kuat tekan bebas tanah  lempung  menggunakan standar SNI 3638:2012. Abu tandan kosong kelapa sawit adalah  aditif  utama  yang  digunakan  untuk  stabilisasi tanah.  Abu  tanadan  kosong  kelapa  sawit  didapat  dari limbah  kelapa  sawit  dan  dibakar  untuk  mendapatkan abunya.  Semen  juga  aditif  utama  untuk  campuran stabilisasi tanah. Pengujian konsistensi atterberg stabilisasi  tanah  lempung  dengan  abu  tandan  kosong kelapa  sawit  dan  semen  berdasarkan  SNI  1966:2008. Pengujian  kuat  tekan  bebas  tanah  lempung  distabilisasi dengan  abu  tandan  kosong  kelapa  sawit  dan  semen berdasarkan  SNI  3638:2012.  Komposisi  masing-masing pengujian  adalah  7,5%  abu  tandan  kosong  kelapa  sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Pengujian Konsistensi Tanah Dengan 7,5% Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% Semen.
Untuk  pengujian propertis  tanah  asli  dilaksanakan  di laboratorium  Program  Studi  Teknik  Sipil  Universitas Lancang Kuning. Hasil pengujian didapat nilai konsistensi tanah, berat spesifik, dan kadar air. Tanah asli diambil  dengan  menggunakan hand  bore pada  lokasi daerah  danau  biatan  Kecamatan  Rumbai  Pesisir  Kota Pekanbaru.  Hasil  pengujian  dapat  dilihat  pada  tabel berikut :
Tabel 1. Propertis Tanah Asli Properties Nilai Batas Cair, LL (%) 55,53 Batas Plastis, PL (%) 49,36 Indeks Plastisitas, PI (%) 26,17 Berat Spesifik, Gs 2,5 Kadar Air (%) 27,31
Untuk  pengaruh  penambahan  7,5%  abu  tandan  kelapa sawit    dan  semen    masing-masing  5%,  7.5%,  dan  10% terhadap  nilai  konsistensi  tanah  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel  2. Konsistensi  Stabilisasi  Tanah  Dengan  Abu Tandan Kelapa Sawit dan Semen
Batas Konsistensi Kadar Semen (%) 5 7,5 10 Batas Cair, LL (%) 44,20 41,7 40,30 Batas  Plastis, PL (%) 40,92 42,91 42,5 Indeks Plastisitas,  PI (%) 17,50 16,20 15,3
Gambar  hubungan  antara  stabilisasi  tanah  dengan  7,5% abu  tandan  kosong  kelapa  sawit  dengan  05%,  7.5%,  dan 10%  semen  terhadap  batas  cair  (LL)  ditunjukkan  pada Gambar 1.
Gambar 1. Pengaruh penambahan 7,5% abu tandan kepala sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen terhadap batas cair (LL)
Secara  umum  dari  Gambar  1  terlihat  bahwa  peningkatan kadar abu tandan kosong kelapa sawit dan semen hasilnya cenderung  menurunkan  nilai  batas  cair.  Hal  ini diakibatkan  penambahan  tanah  asli  dengan  abu  tandan kosong  elapa  sawit  dan  semen  dapat  menyebabkan butiran  dari  tanah  menjadi  lebih  besar  sehingga mengakibatkan  gaya  tarik  menarik  yang  terjadi  antar partikel di dalam tanah menjadi menurun.
Dicampurnya tanah asli dengan abu tandan kosong kelapa sawit  dan  semen  cenderung  mengurangi  nilai  batas  cair tanah  menjadi  44,20%  pada  persentase  7,5%  abu  tandan kelapa  sawit  kosong  dan  10%  semen,  dimana  nilai  batas cair  tanah  asli  adalah  sebesar  55,53%.  Penurunan  nilai batas cair diakibatkan karena stabilisasi tanah dengan abu tandan kosong kelapa sawit dan semen akan mengakibatkan  butiran  tanah  menjadi  lebih  besar sehingga  gaya  tarik  menarik  yang  terjadi  antar  partikel menjadi menurun.
Untuk  hubungan  antara  stabilisasi  tanah  lunak  dengan Abu Tandan sawit dan Semen terhadap nilai Batas Plastis (PL) dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 2. Pengaruh penambahan 7,5% abu tandan kepala sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen terhadap batas plastis (PL)
Dari pengujian atterberg yang dilakukan di  laboratorium terjadi  kenaikan  nilai  dari  Batas  Plastis  (PL),  dimana setiap  dilakukan  penambahan  kadar  abu  tandan  kosong kelapa sawit dan semen. Kenaikan nilai batas plastis (PL) disebabkan  karena  Batas  Plastis  (PL)  yang  merupakan kadar  air  pada  saat  kedudukannya  antara  daerah  plastis dan semi padat. Penambahan Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit  dan  semen  akan  mengurangi  nilai  dari  persentase tanah  yang  lolos  saringan  No.  200.  Ini  menunjukkan bahwasannya ukuran dari butiran tanah yang terstabilisasi  lebih  besar  dari  fraksi  lempung  pada  tanah berkurang.
Hubungan  antara  stabilisasi  tanah  lunak  dengan  Abu Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit  dan  semen  terhadap  nilai indeks plastisitas (PI) dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 3. Pengaruh penambahan 7,5% abu tandan kepala sawit dan 5%, 7.5%, dan 10% semen terhadap indeks plastisitas (PI)
40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 0 5 10 15 Ba ta s C a ir (LL) Kadar Semen (%) Batas Cair (LL) 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 0 5 10 15 Ba ta s P la sti s (P L) Kadar Semen (%) 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 0 5 10 15 In dek s P la sti si ta s (P I) Kadar Semen (%)
Dari  Gambar  terlihat  terjadi  penurunan  nilai  indeks plastisitas tanah dengan penambahan abu tanadan  kosong kelapa sawit dan semen. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan  nilai  dari  Batas  Cair  (LL)  dan  Batas  Plastis (PL)  akibat  yang  terjadi  menurunnya  nilai  dari  Indeks Plastisitas (PI).

## 4.2. Pengujian Kuat Tekan Stabilisasi Tanah Dengan
7.5% Abu Tandan Kosong Kelapa Sawit dan 5%,
7.5% dam 10% Semen
Hasil  pengujian  kuat  tekan  bebas  tanah  asli  dengan penambahan  7,5%  Abu  Tandan  Kosong  Kelapa  Sawit (ATKKS)  dan 5%, 7.5%, dan 10% semen (PC)
Tabel 3. Nilai Kuat tekan Bebas Stabilisasi Tanah Dengan Abu
Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Semen Sampel (kg/cm²) Tanah asli 1,96 7,5% (ATKKS) + 5% (PC) 2,10 7,5% (ATKKS) + 7,5% (PC) 2,00 7,5% (ATKKS) + 10% (PC) 1,88
Nilai  kuat  tekan  bebas  dengan  penambahan  7,5%  abu tandan  kosong  kelapa  sawit  dan  semen  masing-masing 5%, 7,5%, dan 10%.
Gambar 4. Pengaruh penambahan 7,5% abu tandan kosong kelapa sawit dan 0%, 5%, 7.5%, dan 10% semen terhadap nilai kuat tekan bebas
Untuk  nilai  pengujian  kuat  tekan  bebas  tanah  asli  yang didapat  dari  pengujian  di  laboratorium  adalah  1,96 kg/cm².  Nilai maksimum dari kuat tekan bebas tanah naik pada campuran 7,5% abu tandan kosong kelapa sawit dan 10%    sebesar  2,10  kg/cm².  Pada  campuran  7,5%  abu tandan  kosong  kelapa  sawit  dan  7,5%  mulai  terjadi
penurunan  nilai  kuat  tekan  bebas  hingga  pada  campuran 10%  abu  tandan  kosong  kelapa  sawit  dan  10%  semen sebesar  1,88  kg/cm².  Hal  ini  dikarenakan  penambahan dari  abu  tandan  kosong  kelapa  sawit  dan  semen  dapat memperkecil  lekatan  yang  gterjadi  antara  butiran  tanah dengan air, sehingga dapat mengakibatkan tanah menjadi mudah pecah pada saat diberi tekanan secara vertikal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penambahan abu  tandan  kosong  kelapa  sawit  dan  semen  pada  dapat merubah  konsistensi  tanah  pada  tanah  lempung  dimana cenderung  mengurangi  nilai  konsistensi  tanah.  Pada  kuat tekan bebas tanah penambahan abu tandan kosong kelapa sawit dan  semen dapat  menaikkan  nilai  kuat tekan  bebas tanah  pada  campuran  7,5%  abu  tandan  kosong  kelapa sawit dan 5%  semen, kemudian turun dari 7,5% dan 10% penambahan abu tandan kosong kelapa sawit dan semen.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  didukung  oleh  bantuan  APBU  Universitas Lancang  Kuning  dengan  Surat  Penugasan  Pelaksanaan Penelitian Nomor: 080/Unilak-LPPM/B.07/2020, ucapkan terima kasih kepada  LPPM Universitas  Lancang  Kuning, Program  Studi  Teknik  Sipil  untuk  menyediakan  fasilitas laboratorium.  Penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih kepada  teknisi  laboratorium  dan  mahasiswa  Program Studi Universitas Lancang Kuning.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Ekawati, Muhardi, and F. Fatnanta, “Perbaikan tanah lunak dengan metoda kolom dari campuran fly  ash  dan  bottom  ash,” Fak.  Tek.  Univ.  Pasir Pengaraian , no. 1, pp. 1–9, 2011.
[2] M.  Anggraini  and  A.  Saleh,  “Penambahan  Abu Tandan  Kelapa  Sawit  dan  Semen  Terhadap  Nilai CBR  (California  Bearing  Ratio)  Pada  Tanah Lempung,” Siklus , vol. 6, no. 1, pp. 49–55, 2020.
[3] A.  Refi  and  Elvanisa,  “Pengaruh  Variasi  Abu
Cangkang  Sawit  terhadap  Kembang  Susut  Tanah Lempung,” Tek. Sipil ITP , vol. 3, no. 2, pp. 1–10,
2016.
[4] G. R. Otoko, I. Fubara -Manuel, I. S. Chinweike, and O. J. Oyebode, “Soft Soil Stabilization Using Palm  Oil  Fibre  Ash,” J.  Multidiscip.  Eng.  Sci. Technol. , vol. 3, no. 5, pp. 4954–4958, 2016.
[5] A.  Paikiey  and  A.  Rabbani,  “Soil  stabilisation using cement,” Int.  J.  Civ. Eng. Technol. ,  vol.  8, no.  6,  pp.  316–322,  2017,  doi:  10.1016/0148- 9062(77)90919-6.
[6] N.  Khalid,  M.  F.  Arshad,  M.  Mukri,  F. Kamarudin, and A. H. A. Ghani, “The California bearing  ratio  (CBR)  value  for  banting  soft  soil subgrade  stabilized  using  lime-pofa  mixtures,”
1.85 1.9 1.95 2 2.05 2.1 2.15 0 1 2 3 4 q u (k g/ cm ²)
Kadar  Semen (%)
Electron.  J.  Geotech.  Eng. ,  vol.  19  A,  pp.  155– 163, 2014.
[7] R.  I.  Kusuma,  E.  Mina,  and  B.  R.  O  M, “Stabilisasi Tanah Lempung dengan Menggunakan  Abu  Sawit  terhadap  Nilai  Kuat
Tekan  Bebas  (Studi  Kasus  Jalan  Desa  Cibeulah, Pandeglang),” Fondasi ,  vol.  4,  no.  2,  pp.  69–80, 2015.
[8] J.  Ahmad et  al. ,  “Peat  Soil  Treatment  Using POFA,”  in IEEE  Colloquium  on  Humanities, Science  and  Engineering  Research  (CHUSER 2011) , 2011, pp. 66–70.
[9] S. Striprabu, S. N. L. Taib, N. M. Sa’don, and A. Fauziah, “Chemical stabilization of Sarawak clay soil  with  class  F  fly  ash,” J.  Eng.  Sci.  Technol. , vol. 13, no. 10, pp. 3029–3042, 2018.
[10] A. Sandhyavitri, G.  Wibisono, S. Juniati, and M. D.  Rioputra,  “Analisa  Perbaikan  Sub-Grade Runway  Lapangan  Terbang  Dengan  Metode Vertical Drain ( Studi  Kasus  Bandara Tempuling
Di Tembilahan , Propinsi Riau ),” Media Komun. Tek. Sipil , pp. 231–242, 2008.
[11] Suroso,  A.  Munawir,  and  H.  Indrawahyuni, “Pengaruh  Penggunaan  Cerucuk  dan  Anyaman Bambu  Pada  Daya  Dukung  Tanah  Lempung Lunak,” J. Rekayasa Sipil , vol. 4, no. 3, pp. 161–
174, 2010.
[12] H. N. Siska and Y. A. Yakin, “Karakterisasi Sifat Fisis  dan  Mekanis  Tanah  Lunak  di  Gedebage,” Online Inst. Teknol. Itenas , vol. 2, no. 4, pp. 44– 55, 2016.
[13] H. H. P. Sinaga and Roesyanto, “Pengujian Kuat Tekan  Bebas  (Unconfined  Compression  Test) Pada Stabilitas Tanah Lempung Dengan Campuran Semen dan Abu Cangkang Sawit,” pp.
1–12.
[14] A.  Rezki  and  Roesyanto,  “Kajian  Kuat  Tekan Bebas  Pada  Tanah  Lempung  Yang  Distabilisasi Dengan Abu Ampas Tebu dan Semen,” no. 1.
[15] I. R. K, E. Mina, and  A. P. Hutomo, “Stabilisasi Tanah  Menggunakan  Fly  Ash  Terhadap  Nilai Kuat Tekan Bebas Berdasarkan Variasi Kadar Air Optimum  (Studi  Kasus  Jalan  Raya  Bojonegara, Kab.  Serang),” Fondasi ,  vol.  6,  no.  1,  pp.  1–10,
2017.
[16] K.  Lubis,  “Analisa  Perkuatan  Tanah  Dengan Menggunakan  Semen  Sebagai  Bahan  Tambahan Dalam  Meningkatkan  Nilai  CBR  Pada  Tanah Lempung,” ARBITEK J. Tek. Sipil Arsit. , 2012.
[17] A.  Puri,  “Stabilitas  Lempung  Plastisitas  Tinggi Dengan  Menggunakan  Abu  Pembakaran  Batu- Bata  (Stabilization  of  High  Plasticity  By  Using Concrete Brick Burning Ash),” Saintis , vol. 9, no. 1, pp. 1–6, 2017.
[18] R. Yuliana, Muhardi, and F. Fatnanta,
“Karateristik Fisis dan Mekanis Abu Sawit (Palm Oil Fuel Ash) dalam Geoteknik,” Tek. Sipil, Univ. Riau , 2009.
[19] P.  A.  Antara,  I.  N.  Aribudiman,  and  I.  G.  N. Wardana,  “Pengaruh  Penambahan  Pasir  dan Proses  Pemeraman  Terhadap  Stabilisasi  Tanah Ekspansif,” Ilm.  Tek.  Sipil ,  vol.  17,  no.  2,  pp. 145–157, 2013.